— 203 — 



Aten (') per il sistema bismuto -solfo non riuscì ad uno studio completo, 

 f perchè per le temperature elevate che si devono raggiungere per la fusione 

 lo zolfo in parte subblima. Dal bismuto puro potè giungere a una concen- 

 I trazione di 52,5% S (inizio cristallizzazione: 760°). Le sue ricerche ter- 

 | miche e micrografìche mostrano però che, quantunque non si possa raggiun- 

 gere la formazione e la cristallizzazione del composto Bi 2 S 3 puro, si può 

 ^ritenere che esso si formi e si separi dalle miscele fuse studiate ; la tem- 

 peratura di cristallizzazione del solfuro puro è superiore a 800°. La parte 

 del sistema solfo-solfuro non venne studiata per la sublimazione dello zolfo 

 prima della fusione delle miscele. 



Ricerche da me eseguite e non ancora pubblicate sul sistema bismuto- 

 selenio provano anche per questo la formazione del composto Bi 2 Se 3 che 

 cristallizza puro, caratterizzato da un massimo, a 690°. 



Mentre la solubilità fra tellururo e tellurio allo stato fluido è completa, 

 la solubilità fra seleniuro e selenio è limitata per modo che si ha forma- 

 zione di due strati liquidi. È verosimile che ciò avvenga anche tra solfuro 

 e solfo: questo comportamento è infatti abbastanza comune per i seleniuri 

 e solfuri metallici. La temperatura che si deve raggiungere per portare a 

 fusione entrambi gli strati liquidi e la facile distillazione dello zolfo impe- 

 direbbero di studiare anche parzialmente quella parte del sistema zolfo- 

 bismuto che si riferisce allo|zolfo-solfuro di bismuto. 



11 tellururo di bismuto adoperato in queste ricerche veniva preparato 

 per fusione dei due elementi e cristallizzava a 575°. 



Il solfuro di bismuto veniva ottenuto mescolando i due elementi nel 

 rapporto voluto; venne anche impiegato il trisolfuro ottenuto per precipi- 

 tazione. 



Il solfuro di bismuto puro non fu portato a fusione per la accennata 

 scomposizione che subisce. Lo studio del sistema solfuro-tellururo fu però 

 possibile per concentrazioni da a 85 % solfuro senza avere una decompo- 

 sizione tale da influire sui risultati delle esperienze. Anche l'analisi delle 

 masse fuse e solidificate provò che l'alterazione non ha luogo in modo ap- 

 prezzabile. 



Le miscele vennero fuse in provette di vetro in corrente di gas azoto. 

 La massa adoperata era di 25 gr. 



(») Zeit. f. an. Chem. 47, 387 (1905). 



